— 497 — 



ного прокаливания в большей или меньшей степени изменял свой цвет и, теряя 

 блеск, получал различные оттенки грязно-желтоватого цвета. 



В колбочке он выделял воду и газы, природа каковых не исследовалась 

 из-за недостатка необходимого для этого материала. 



При сплавлении его с содой, минерал разлагался, но гораздо более 

 трудно, нежели при помош,и п];елочных бисульфатов; азотная и соляная 

 кислоты действовали на него крайне слабо, серная же реагировала гораздо 

 более энергично, при чем в полученной яшдкости являлась возможность, при 

 помопщ металлического олова, получить синюю реакцию на ниобовую кислоту. 

 Повидимому, однако, полного разложения минерала при помош,и серной 

 кислоты, или смеси ее с водой, достичь было нельзя. 



Минерал в массе не обладал прозрачностью, но в краях самых тон- 

 чайших осколков пропускал едва заметный красновато-бурый свет. 



С бурой и ФосФорной солью, характерных стекол не давал: горячие 

 перлы Б общем желтоваты, при охлаждении же они принимали зеленоватые 

 оттенки. 



Все части включения обладали значительной хрупкостью, которая во 

 всяком случае была заметна меньше у частиц, имевших удельный вес 5,40. 



По твердости части мало разнились между собой, заключаясь между 

 5 и 6, при чем тверже других была самарскитоподобная часть. 



Интересно отметить то обстоятельство, что то место в породе, где 

 было включение, было выстлано мелкими чешуйками слюды, также муско- 

 вита, но обладавшего значительно более темньш оттенком. 



Как видно из вышеизложенного, все части включения чрезвычайно 

 сходны между собой в отношении Физических свойств и, единственным 

 объективным признаком, по которому возможно было их разделение на 

 3 категории, явилась разница в изломе, отчасти и блеске. Эти-то наружные 

 отличия все-таки признаны были достаточными для того, чтобы грубо- 

 измельченное веп],ество разобрать при помощи вооруженного глаза на 

 3 части: 



1) часть, обладавшую раковистым изломом, смоляным, металловидным 

 и стеклянным блеском и имевшую удельный вес 4,81 ; 



2) ту, которая обладала неясно кристаллическо-зернистьш изломом 

 и жирноватым блеском, имевшую удельный вес 4,88 и 



3) с виду весьма похожую на сама,рскит, обладавшую удельным 

 весом 5,40. 



К сожалению, работа эта дала результаты не совсем удовлетворитель- 

 ные: частей с удельньши весами 4,81 и 4,88 удалось набрать вполне 



ИРАН 1922. 



